株式会社 日本衛生センター

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）
報告書発行日︓２０２２年１２月２１日／発行番号︓第２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号／試験実施︓一般財団法人建材試験センター

試験風景①

試験風景②

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号
発 行 日：２０２２年１２月２１日

品

質性能試

験

報

告書

一般財団法人 建 材 試 験 セ ン タ ー
中央試験所長 真 野 孝 次
埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号
試験名称

アラミド繊維シートで補強された住宅用鉄筋コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験

依名 称：株式会社 日本衛生センター
所在地：東京都国立市矢川 3-1-6 第 1 日衛ビル

頼者

主な構成材
試験体
記 号

布基礎
コンクリート補強
鉄筋補強の有無

材質

位置

無－－

No.1
No.2

立ち上がり部全面有筋

No.3
No.4
No.5
試 験 体
（依 頼 者
提 出 資 料)数量

有寸法：450 mm×610 mm×2100 mm
普通 24 18 20 N
（JIS A 5308）

アラミド
繊維シート

立ち上がり部上端から300 mm立ち上がり部上端から100 mm

無－

No.6

各1－
立ち上がり部全面

無筋
No.7

有アラミド
繊維シート

立ち上がり部上端から300 mm
立ち上がり部上端から100 mm

No.8（注）1. 鉄筋 JIS G 3112 は，主筋に D13，せん断補強筋に D10 を用いた。また，材質は
SD295 とした。
2. アラミド繊維シートは，エポキシ樹脂系接着剤により，基礎立ち上がり部片面（表側）のみ貼付けとした。
以下に，施工手順を示す。
①プライマーを塗布
補強剤を塗布③アラミド繊維シートの貼付け④アラミド繊維シート貼付け面に補強剤を塗布⑤硬化養生（養生期間：15 日間）
参

照：図 1 及び図 2（試験体）
表 1（コンクリートの配合）
つづく

試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号
つづき

試験方法

試験概要：試験体をスパン 1800 mm で支持した後，3 等分点 2 線荷重を試験体が破壊に至るまで連続的に加えた。
変位の測定は，スパン中央，加力点及び支持点の鉛直方向変位について行った。
加力装置：1000 kN 構造物試験機（ロードセル容量：±1000 kN）
測定装置：電気式変位計（容量：50 mm 及び 100 mm）
参
照：図 3（試験方法）
曲げひび割れ発生時
試験体
記 号

試験結果

たわみ

荷重

たわみP（kN）

δ1（mm）

P（kN）

（mm）

No.1

188

0.3

291

15.7・コンクリートの曲げ割れ
及び圧壊

No.2

177

0.2

323

17.7

・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊・アラミド繊維シートの剥がれ

No.3

1460.2300

24.8

・コンクリートの曲げ割れ及び
圧壊

No.4

171

0.3

286

14.5

・コンクリートの曲げ割れ及び
圧壊

No.5－

－

1250.2・コンクリートの曲げ割れ

No.6

930.2

1260.6・コンクリートの曲げ割れ

No.7－

－

1040.2・コンクリートの曲げ割れ

No.8

112

0.2

150

0.4

・コンクリートの曲げ割れ

当２０２２年１０月２４日及び２５日
統括リーダー
主査
主査
主査
主任者

試験場所

δ1

照：図 4～図 8（荷重－変位曲線）
写真 1～写真 20（破壊状況）

構造グループ
担破壊状況

荷重参

試験期間

最大荷重時

中 央試

験所

上庄中
北宮
菱山 耕 平
司 秀 雄
里 匡 陽
村 保 之
本 寛 樹
沼匠（主担当）（埼玉県草加市稲荷 5 丁目 21 番 20 号）

試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

単位 mm

図1

（依頼者提出資料）
試験体記号：No.1，No.2，No.3 及び No.4
試験体試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

単位 mm

図2（依頼者提出資料）
試験体記号：No.5，No.6，No.7 及び No.8
試験体試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号
表1コンクリートの配合
配合 （kg/m3）

試験体
記 号

No.1
No.2
No.3
No.4

打設日

呼び強度N/mm26 月 27 日

細骨材

普通セメント水317320

粗骨材
混和剤

砕砂

砂

砕石

181645206

943

3.17183590

240959

3.52

24
No.5
No.6
No.7No.8

8 月 22 日（注）表中の記載事項は，依頼者提出資料による。

試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号
単位 mm

図3

試験方法

試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

荷重

有筋

最大 荷重

たわみδ

荷重

無筋

最大 荷重

たわみ注）試験体記号及びδは，最大荷重後に変位がゲージアウトした。

図4

荷重－たわみ曲線試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

荷重

試験体記号：

δδ
δ
最大荷重

たわみ荷重

試験体記号：

δδ
δ
最大荷重

たわみ

図5荷重－たわみ曲線試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

荷重

試験体記号：

δδ
δ
最大荷重

たわみ荷重

試験体記号：

δδ
δ
最大荷重

たわみ

図6

荷重－たわみ曲線試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

荷重

試験体記号：

δδδ最大荷重

たわみ荷重

試験体記号：

δδδ
最大荷重たわみ注）試験体記号

は，最大荷重後に変位がゲージアウトした。

図7

荷重－たわみ曲線試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

荷重

試験体記号：

δδ
δ
最大 荷重

たわみ荷重

試験体記号：

δδδ
最大 荷重

たわみ注）試験体記号

は，最大荷重後に変位がゲージアウトした。

図8

荷重－たわみ曲線試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

写真 1 破壊状況（表側）
試験体記号：No.1
Pmax=291 kN
・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊

写真 2 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.1
Pmax=291 kN
・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊

写真 3 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.1
Pmax=291 kN
・コンクリートの圧壊

写真 4 破壊状況（表側）
試験体記号：No.2
Pmax=323 kN・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊

写真 5 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.2
Pmax=323 kN・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊

写真 6 破壊状況（表側）
試験体記号：No.2
Pmax=323 kN・繊維シートの剝がれ

試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

写真 7 破壊状況（表側）
試験体記号：No.3
Pmax=300 kN・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊

写真 8 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.3
Pmax=300 kN・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊

写真 9 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.3
Pmax=300 kN・コンクリートの圧壊

写真 10 破壊状況（表側）
試験体記号：No.4
Pmax=286 kN
・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊

写真 11 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.4
Pmax=286 kN
・コンクリートの曲げ割れ及び圧壊

写真 12 破壊状況（表側）
試験体記号：No.4
Pmax=286 kN
・コンクリートの圧壊試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）

発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

写真 13 破壊状況（表側）
試験体記号：No.5
Pmax=125 kN・コンクリートの曲げ割れ

写真 14 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.5
Pmax=125 kN・コンクリートの曲げ割れ

写真 15 破壊状況（表側）
試験体記号：No.6
Pmax=126 kN・コンクリートの曲げ割れ

写真 16 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.6
Pmax=126 kN・コンクリートの曲げ割れ

写真 17 破壊状況（表側）
試験体記号：No.7
Pmax=104 kN・コンクリートの曲げ割れ

写真 18 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.7
Pmax=104 kN・コンクリートの曲げ割れ試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ■品質性能試験（アラミド繊維シートで補強された住宅用コンクリート造布基礎「SOLID REMAIN」の曲げ試験）
発行番号：第 ２ ２ Ａ １ ４ ７ ８ 号

写真 19 破壊状況（表側）
試験体記号：No.8
Pmax=150 kN・コンクリートの曲げ割れ

写真 20 破壊状況（裏側）
試験体記号：No.8
Pmax=150 kN・コンクリートの曲げ割れ

以上

試験所長の文書による承認なしでは，完全な複製を除き，一部分のみを複製してはならない。

株式会社 日本衛生センター

基礎補強『ソリッドリメイン』試験データ